Der Romerit, ein neues Mineral aus dem Rammeisberge. 287 



ein Pentagonaldodekaeder entsteht, wie an einem Stücke in der 

 Hüttenproductensammlung- des chemischen Laboratoriums zu Claus- 

 thal zu bemerken ist. Meistens aber sind die Flächen ganz unsym- 

 metrisch vertheilt und es scheint, dass diese kleinen hohlen Kügel- 

 chen eine Anhäufung von Biättchen der sub c erwähnten Varietät 

 sind. Die Farbe dieser Modification ist stets bräunlich- oder grün- 

 lich-gelb. 



bj Krystallinische Glätte, sowohl gelb als roth, bildet sich in 

 dem Glättbatzen an den Stellen, welche während längerer Zeit einer 

 höheren Temperatur ausgesetzt waren, wie namentlich am Kopf, 

 welcher von der aus dem Glättloche entweichenden Hitze überströmt 

 wird. Man findet sowohl eine stängelige als krystallinisch- gross- 

 blätterige Varietät. Versucht man aus Stücken der letzteren durch 

 Spaltung die Kernform der Glättekrystalle darzustellen, so erhält 

 man stets Körper von keil- oder pyramidenförmiger Gestalt, an 

 denen man höchst selten zwei parallele Flächen beobachten kann. 

 So leicht es daher ist, sich Spaltungsformen der Glätte darzustellen, 

 so schwierig möchte es sein , aus diesen die wahre Krystallgestalt 

 derselben abzuleiten. Mit Hilfe eines Messers lassen sich leicht die 

 Spaltungsformen in eine Menge dünner Blättchen weiter zerlegen, und 

 möchte durch diesen Umstand die Ansicht gerechtfertigt sein, dass 

 unsere Modification durch regelmässiges Zusammenwachsen von 

 Krystallen der Federglätte entstanden sei. 



cj Federglätte bildet sich bei den sub b angeführten Umstän- 

 den in Höhlungen, doch seheint es fast, dass eine längere Gegenwart 

 von geschmolzenem metallischen Blei eine Hauptbedingung ihrer 

 Entstehung sei, denn fast stets findet man in der Nähe der Punkte, 

 wo die Federglätte auftritt, auch metallisches Blei. Die Federglätte 

 stellt sich als äusserst lockere Anhäufung durchsichtiger gelber, an 

 einzelnen Stellen mitunter auch rother, sehr dünner tafelförmiger 

 Krystalle dar, welche nicht selten die Grösse eines Quadratzolles 

 erreichen. Eine vorherrschende regelmässige Begrenzung der Blätt- 

 chen habe ich nicht beobachten können und kann daher auch keine 

 Vermuthungen aussprechen, zu welchem Krystallsystem dieselben 

 gehören mögen; doch scheint diese Modification die reinste und die 

 einzelnen Blättchen wirkliche Krystalle zu sein. Vielleicht ist es 

 möglich durch optische Untersuchungen das Krystallsystem näher zu 

 bestimmen." 



